48 !• H- L - ^ogt 



sphärolithische Schnüre von Augit enthält. Um durch 

 und durch krystallinische — zum Bauzweck taugende — 

 Schlackensteine zu produciren ist man hier gezwungen die 

 Abkühlung über eine Zeit von 1^ — 3 Tagen zu erstrecken; 

 die Schlackenmassen werden deswegen in Sandgruben 

 gegossen und an allen Seiten von schlechten Wärmeleitern 

 nmgeben («getemperte Schlacken»). 



Auch die in chemischer Beziehung entsprechenden Roh- 

 schlacken von Kongsberg (No. 217), die jedoch im allge- 

 meinen etwas weniger, nämlich am öftesten ca. 13 — 15 % 

 Thonerde enthalten, werden bei einer Abkühlungszeit von 

 einigen Stunden stark glasig; nur in den Kernparteien 

 finden wir einige krystallinische Aussonderungen (nämlich 

 Augit, wenn der Aciditätsgrad mindestens ca. 1.6 beträgt). 



In den Hohofenschlacken No. 222, 223 und 226 wäre, 

 dem Aciditätsgrade und der Relation CaO : (Mg,Fe,Mn)0 

 zufolge, die Ausscheidung von Augit zu erwarten; wegen 

 der ziemlich hohen Thonerdegehalte — 12 — 15 % — sind 

 jedoch die Schmelzflüsse bei der ziemlich schnell einge- 

 troffenen Abkühlung als Glas erstarrt. 



Diesen und den früheren Beobachtungen zufolge können 

 wir die Schlüsse ziehen, dass in den Bisilikat- Schmelz- 

 massen mit mitleren Relationen zwischen CaO und (Mg,Fe)0 

 die Ausscheidung von Augit selbst bei einer Dauer der 

 Abkühlung von nur etwa einer halben Stunde leicht von 

 statten geht, wenn die Schmelzmasse gar keine Thonerde 

 enthält; bei derselben Abkühlungszeit wird das Product 

 ganz glasig, wenn der Thonerdegehalt ca. 6 — 8 % beträgt, 

 während sich Augit selbst bei einem Thonerdegehalt von 

 7—10 °/o (No. 53, 56, 66, 67 und 72) in reichlicher Menge 

 und in ganz grossen Individuen ausscheiden kann, wenn 

 die Abkühlung mindestens einige Stunden dauert; bei noch 

 höheren Thonerdegehalten, 12—18 %, wird das Product 

 glasig bei einer Abkühlungszeit von einigen Stunden, 



